-i CoQUiLiiAT. — Cours vlèmcnUdre sur la fvhricatkm 



La discussion sur les qualifcs du bronze de croules de cliapc ren- 

 tre donc dans celle relalivo à l'emploi du vieux lironzc. 



Si les eomposanis du bronze avec lequel on a rempli le moule, 

 sont purs, le bronze de croules de chape formera un bon métal à 

 canon. Le contraire pourrait avoir lieu, si le bronze |)riniilif conte- 

 nait des substances nuisibles en quantités appréciables, telles que, 

 l'arsenic, le plomb, le fer, etc. Le seul inconvénient que l'on 

 puisse trouver dans l'emploi du bronze de croûtes de chape, pour 

 la coulée de petits objets , consiste dans la présence d'une certaine 

 quantité de laitiers qui, n'ayant pu s'en dégager, y restent mélanges 

 mécaniquement. / 



Mais le bronze de croûtes de chape qu'on fait entrer par fractions 

 dans les charges des fourneaux à réverbère, se débarrasse entière- 

 ment des laitiers qu'il renferme, par la haute température à la- 

 quelle il est soumis. Ces laitiers ne sont ])as plus difficiles à séparer 

 ou à extraire que ceux provenant de la fusion des parois du four- 

 neau. Depuis 18S1 , la fonderie de Liège a consommé environ 

 10,000 kilogrammes de bronze de croûtes de chape, dans la fabri- 

 cation des bouches à feu et dans celle des boites de roue et des 

 écrous , sans que leur emploi ait nui à la qualité des produits. 



On pourrait objecter que le sable du moule contient un peu 

 d'oxidc de fer qui altérerait les qualités du métal absorbé par 

 la chape. Riais cette objection est de nulle valeur à cause des pro- 

 portions minimes d'oxide de fer que l'emploi du bronze de croûte 

 de chape peut introduire dans la charge du fourneau. 



\ 



En effet, représentons par — la proportion de fer renfermée dans 



1 

 les laitiers mélangés avec le bronze des croûtes de chape : par - 



1 

 la proportion de laitiers que contient ce bronze, et par — la frac- 

 tion de la charge du fourneau formée par le bronze de croûtes de 

 chape : la proportion de fer que l'emploi de ce métal introduira 

 dans la charge totale sera exprimée par le produit 



\ \ \ 



~ X -X-. 



'in n ]i 

 Exagérons tous les chiffres et fesons 



J^ Jj_ \ !)_ 1 _ 20 



711 '^ UiO )i ~ UlU Ji ~ ïïiô' 



